Einzelne Mineralien. 



- 267 - 



zunehmen, daß dieser tafelige Habitus und eine deutliche Spaltbarkeit 

 nach der Tafelebene dem primären Mineral (G oy az i t) angehört, aus dem 

 der Crandallit hervorgegangen ist. Der letztere ist weiß oder hellgrau, 

 mit einem Stich ins Gelbe oder Braune, Strich farblos, Glanz fettartig 

 im kompakten Stück, etwas perlmutterglänzend in den lamellar-tafeligen 

 Aggregaten. In dünnen Splittern farblos und durchscheinend; Härte etwa 4. 

 Nicht pleochroitisch, Brechungsindex im Mittel 1,585, im Maximum 1,595. 

 Doppelbrechung maximal 0.01. Im gepulverten Material fanden sich un- 

 regelmäßige oder schwach angedeutete hexagonale isotrope Tafeln, im 

 konvergenten polarisierten Lichte als einachsig positiv zu erkennen, Doppel- 

 brechung etwa 0,01—0,02, Brechungsindizes zwischen 1,605 + 0.005 bis 1,62. 

 An einem Kristall fand Verf. im Inneren ein schwach doppelbrechendes 

 Feld, während die Randpartie isotrop war. Inneres und Außeres aber 

 gleichmäßig radialfaserige Struktur zeigte. 



Vor dem Lötrohr erhitzt dekrepitiert der Crandallit etwas, blättert 

 sich dann auf und schmilzt zu weißem undurchsichtigem Email ; Flammen- 

 färbung grün (von Phosphorsäure) und rot (von Calcium) : löslich in Säuren, 

 in Röhrchen erhitzt gibt er Wasser ab. Analyse: 



A1 2 3 . .... 25,16, ohne das Unlösliche berechnet 38,71 



CaO 4,88 „ ,, „ „ 7,50 



SrO 1,44 „ „ „ , 2,21 



MgO 0,61 „'■' , „ 0,94 



P 2 5 17,61 „'.'.", „ „ 27,09 



S0 3 2,47 „ * „ „ „ 3,80 



H 2 — . : . . 0,84 , .. „ ,5 1,29 



H 2 + . . . . 12,26 „ ■ „ „ 18,86 



Unlösliches . . 35.13, darin 97 Si 2 . sonst BaS0 4 



Summe . . 100,40 100,40 



Seltene Erden wurden in Spuren nachgewiesen ; die Analyse entspricht 

 der Formel CaO .2A1 2 S .P 2 0. .5H ? 0; darin kann das Calcium durch 

 Strontium uud Magnesium, die Phosphorsäure durch Schwefelsäure ver- 

 treten werden. Man vergleiche die doppelt genommene Formel des Cran- 

 <lallits mit derjenigen des Goyazits und Gorceixits: 



Crandallit ; . 2 CaO .4A1 2 3 . 2P 2 5 . 10H 2 O ; 



Goyazit . . . 2SrO . 3 A1 2 3 . 2P 2 6 . 7H 2 0, 



Gorceixit 2 Ba . 4 Al 2 O a . 2 P 2 5 . 10 H 2 0. 



Verf. hatte ehedem (Am. J. Sei. (4.) 32. 1911. 359) angenommen, 

 daß der Gorceixit dem Goyazit entspreche und demgemäß die Formel 

 2 Ba . 3 Al 2 3 . 2 P 2 5 . 7 H 2 erfülle ; demgegenüber betont er jetzt, daß 

 die Originalanalyse besser der hier angeführten Formel entspreche. Die 

 Frage, ob der Gorceixit ein Umwandlungsprodukt eines noch unbekannten 

 primären Minerals vom Typus des Goyazits ist, oder ob der Goyazit und 

 Gorceixit mit dem Plumbogummit und Florencit in die Gruppe des Alunits 

 und Beudautits zu stellen ist, oder ob endlich der Gorceixit wie der 



